920 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



elle est caractérisée par sa biréfringence très faible, qui permet delà recon- 

 naître aisément au microscope. 



J'ai obtenu des cristaux possédant des caractères très différents, en repro- 

 duisant l'apatite par la méthode de Forchliammer, c'est-à-dire en fondant 

 le phosphate tricalcique avec le chlorure de sodium. J'ai fait plusieurs 

 expériences, en chauffant chaque fois pendant 5 heures 2 K de phosphate 

 de calcium, mêlés avec un excès de chlorure de sodium, dans un creuset 

 de platine sur une grande lampe Mecker. Après lessivage du produit de la 

 fusion, on obtient une poudre cristalline, blanche, dans laquelle on recon- 

 naît à l'œil nu des cristaux prismatiques, transparents, d'apatite, qui attei- 

 gnent rarement o ,n,n ,5 de longueur. Au microscope, on voit que la poudre 

 est formée en petite partie par des cristaux d'apatite très courts et 

 surtout par des cristaux allongés suivant l'axe sénaire. J'ai observé le 

 prisme m{ 1010) et quelquefois aussi de petites faces du prisme h 2 (2130) : 

 la bipyramide b' ( 101 1) présente toujours des faces très petites, qui n'ont 

 pas permis des mesures précises. 



Tous ces cristaux se distinguent aisément de ceux de l'apatite chlorée 

 obtenus par l'autre méthode grâce à leur biréfringence qui est plus élevée : 

 j'ai trouvé avec le compensateur de Babinet (oj — £) Na = o,oo5o à o,oo58 

 et, comme moyenne de nombreuses mesures, o,oo.53. Cette biréfringence 

 est plus forte que celle de l'apatite fluorée (o,oo3). Dans quelques prépa- 

 rations, j'ai observé des cristaux doués d'une biréfringence plus faible, qui 

 constituent des termes de passage à l'apatite chlorée ordinaire. 



L'analyse des cristaux obtenus, en fondant avec le chlorure de sodium des 

 quantités plus considérables de phosphate tricalcique, a donné les nombres 

 qui suivent : 



l'O'* 56, Sa 0,595 4.2^ 



Ca 3-, 19 0,928) „ 



Na i,56 o,o34 ! °' 9tU 7 '° 3 



CI 4,85 o,i3 7 1 



100, 12 



De ces nombres on déduit la formule 14,06 Ca, 8,68 PO', Cl 2 , c'est- 

 à-dire i3,oG Ca, 8,68 PO 1 , CaCl 2 ou 4,34 f Ca 3 (PO') 2 ].CaCl 2 . 



Les cristaux (pie j'ai obtenus sont sodiques, mais ce qui les caractérise au 

 point de vue chimique c'est leur faible teneur en chlore. 



En s'appuyant sur les recherches de M. Carnot, on a admis pour l'apatite 

 la formule générale 3Ca 3 ( PO*) 2 .Ca[ O, (OH) 2 , Cl 2 , F 2 , CO 1 ], mais les 



